SUR LES POINTS DE TRANSFORMATION, ETC. 



451 



Type de transformation IL Les cristaux mixtes forment clans Vétat 

 a, une série continue, dans V état [3 une série discontinue. 



De la même manière qu'au § 2 du travail précédent les lois générales 

 de formation des cristaux mixtes en série discontinue, ont été déduites 

 d'une série continue de mélanges en fusion, nous pourrons opérer de 

 même ici pour étudier la transformation cle cristaux mixtes homo- 

 gènes » en cristaux (3, non miscibles en toute proportion. 



Nous obtiendrons donc pour cette transformation des types analogues 

 aux types 4 et 5 de solidification. L'ensemble des phénomènes peut donc 

 prendre l'aspect des figs. 4 ou 5. 



Dans ces figures, j'ai admis pour simplifier le type de solidification 

 I (mais on pourrait prendre tout aussi bien 2 ou 3). Nous aurons donc 

 dans le domaine au-dessus de CD les mélanges fondus, dans le domaine 

 CDFGE des cristaux mixtes homogènes dans le domaine AEUv des 

 cristaux mixtes homogènes (3, dans le domaine LHFB des cristaux 

 mixtes homogènes (3', dans le domaine GFlll des complexes de cristaux 

 mixtes x et (3' , dans le domaine EGI des complexes de cristaux mixtes 

 a, et p, dans le domaine KIHL des complexes de cristaux mixtes (3 et 

 (3' . La signification de cette figure, d'après ce qui a été dit dans le tra- 

 vail précédent, est donc facile à saisir. 



Il n'y a qu'un seul point qui mérite une mention spéciale, c'est La 

 signification de la température particulière des points G III. On trouve 



ARCHIVES NÉERLANDAISES, SERIE II. T. III. ol) 



